**********************************************************************************************************************************
W1-E Nachtr. Abdichtung mit PMBC 1K
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001 Hinweis zur nachträglichen Bauwerksabdichtung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Verfahren und Hinweise der WTA Merkblätter
(Referat 4 Mauerwerk / Bauwerksabdichtung),
insbesondere Merkblatt 4-6-14/D 
"Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile" und 
Merkblatt 4-9-11/D "Nachträgliches Abdichten und
Instandsetzen von Gebäude- und Bauteilsockeln" 
sind zuberücksichtigen.

Einheit: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Wassereinwirkungsklasse W1-E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die beschriebene Abdichtung wird 
mit einer kunststoffmodifizierten Bitumen-
dickbeschichtung (PMBC) hergestellt. 

Die Abdichtung ist wirksam gegen die
Wassereinwirkungsklasse:

W1.1-E - "Bodenfeuchte / nicht drückendes Wasser
bei Bodenplatten und erdberührten Wänden."

W1.2-E - "Bodenfeuchte / nicht drückendes Wasser
bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit
Dränung."
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Freilegen der Wände.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Außenwände bis zu einer 
Tiefe von ____ m bzw. bis zur Unterkante 
Bodenplatte ausheben.
Bodenaushub im 
ausreichendem Abstand 
lagern bzw. abzufahren.

Einheit: m3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002002 Altabdichtung im Wand-Sohlen-Anschluss
zurückbauen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorhandene, schadhafte Altabdichtung im 
Wandaufstandsbereich von > 15 cm der Stirnseite
der Bodenplatte bis > 30 cm über OK Bodenplatte 
bis auf den tragfähigen mineralischen
Untergrund zurückbauen.
Schadhafte Fugen ca. 2 cm tief
ausräumen.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002003 Waagerechte Dichtungsbahn
zurückschneiden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorhandene Mauersperrbahn 
in der waagerechten Fuge
zurückschneiden.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002004 Kanten und Außenecken brechen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanten und Außenecken mit geeignetem 
Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
Grate entfernen.

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002005 Abzudichtende Flächen reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigen der abzudichtenden,
mineralischen Flächen.
Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
sind durch einen mechanischen Abtrag 
wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
Untergrund herzustellen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002006 Fest haftende, tragfähige Altabdichtung reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fest haftende, tragfähige Altabdichtung mit 
einem Hochdruckreinigungsgerät
reinigen. Sämtliche Verschmutzungen
und nicht festhaftende Teile entfernen.

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 W1-E Nachträgliche Außenabdichtung
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 001.0 *** 
003001 Grundierung mit  Spezialgrundierung (Kiesol MB)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abzudichtende saugfähige, mineralische 
Untergründe mit der lösemittelfreien,  
Spezialgrundierung, Remmers Kiesol MB,
grundieren. 

Produkt durch Streichen, Rollen oder 
Spritzen gleichmäßig auftragen.
Pfützenbildung vermeiden.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.1 *** 
003002 Grundierung mit verfestigendem
Verkieselungskonzentrat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abzudichtende, mineralische 
Untergründe mit dem lösemittelfreien, 
verfestigenden Verkieselungskonzentrat, 
Remmers Kiesol, 1:1 mit Wasser verdünnt,
grundieren. Pfützenbildung vermeiden.

Grundierung vollsatt auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen. Stark saugfähige Untergründe 
bei Bedarf mit Wasser vornässen. 
Materialüberschüsse umgehend entfernen.

Grundierung nicht auftrocknen lassen, bei größeren 
Flächen abschnittsweise vorgehen.
Nachfolgende Arbeiten frisch in frisch - innerhalb 
der Reaktionszeit - ausführen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m²  Remmers Kiesol <1810>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 002.0 *** 
003003 Haftbrücke / Zwischenabdichtung auftragen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haftbrücke / Zwischenabdichtung
aus der mineralischen, hoch sulfatbeständigen 
Dichtungsschlämme, Remmers WP Sulfatex,
auftragen.

Angemischtes Material mittels Schlämmbürste
einlagig auf die grundierte Fläche auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP Sulfatex <0430>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 002.1 *** 
003004 Haftbrücke / Zwischenabdichtung
frisch in frisch auftragen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herstellen einer Haftbrücke / Zwischenabdichtung
aus der hoch sulfatbeständigen,
mineralischen Dichtungsschlämme, 
Remmers WP Sulfatex.

Angemischtes Material mittels Schlämmbürste
einlagig, auf die noch frische, mattfeuchte 
Grundierung auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP Sulfatex <0430>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003005 Untergrundegalisierung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Offene Fugen so wie Fehlstellen
oder Ausbrüche > 5 mm 
mit dem mineralischem, 
wasserdichten Mörtel, Remmers
WP DS Levell, verschließen.

Angemischtes Material im Spachtelverfahren
in die frische Haftbrücke applizieren.
Einlagige Schichtdicke < 50 mm.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003006 Mineralische Dichtungskehle herstellen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
in allen Innenecken mit einem Radius
von ca. 4 bis 6 cm aus dem wasserdichten,
spannungsarmen und rissfrei erhärtenden
mineralischen Mörtel, Remmers WP DS Levell,
herstellen.

Angemischten Mörtel mittels geeignetem
Werkzeug frisch in frisch in den Hinterfeuchtungs-
schutz / Haftbrücke einbringen und mittels Remmers 
Profilkelle Rundung ausformen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003007 Zwischenabdichtung auftragen (WP
Sulfatex)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwischenabdichtung aus der mineralischen,
Dichtungsschlämme, Remmers WP Sulfatex,
herstellen.

Produkt mittels Quast oder Schlämmbürste auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP Sulfatex <0430>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003008 Rohrdurchführung mit Rohrflansch eindichten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rohrdurchführung mit dem druckwasserdichten 
Spezialflansch-System auf Polypropylenbasis,
Remmers Rohrflasch, eindichten.

Verarbeitung des Rohrflansch-Systems gemäß
Verarbeitungsanleitung ausführen.

Produkt / Verbrauch:
1 Stück pro Rohrdurchführung 
Remmers Rohrflansch <4349; 4350; 4351>

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 003.0 *** 
003009 Kontaktschicht auf vorhandene Abdichtungslagen, MDS 2K
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktschicht/ Kratzspachtelung auf der vorhandenen 
Abdichtung aus der zweikomponentigen,
mineralischen Dichtungsschlämme, 
Remmers MB 2K, herstellen.

Angemischtes Material mittels Glätter
in einer dünnen Schicht auf den 
vorbereiteten Untergrund auftragen 
und oberflächenbündig abziehen.

Kontaktschicht vollständig durchtrocknen lassen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 003.1 *** 
003010 Haftbrücke auf bituminöser Altabdichtung mit cremeförmiger, lösemittelhaltigen Bitumenschutzanstrich
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haftbrücke auf bituminöser, tragfähiger Altabdichtung 
mit dem cremeförmigen, lösemittelhaltigen 
Bitumenschutzanstrich, Remmers Ilack C, herstellen 
und mit feuergetrocknetem Quarzsand, 
Remmers Quarz 03/08 DF, vollflächig abstreuen.

Produkt auf den bituminösen, tragfähigen
Untergrund auftragen. Feuergetrockenten 
Quarzsand volldeckend in die frische Beschichtung 
einstreuen. 
Nach Trocknung überschüssigen Quarzsand abfegen.

Lösemittelhaltige Haftbrücke vollständig (> 24 h) ablüften lassen!
Weitere Abdichtungsschichten erst nach ausreichender Verfestigung der zuvor erstellten Schicht aufbringen.

Produkte / Verbrauch:
Mind. 0,2 l/m² pro Arbeitsgang
Remmers Ilack C <0814>
Ca. 2,0 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003011 Nachträgliche Abdichtung bei W1-E (1K
PMBC basic)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtung gemäß der Wassereinwirkungsklasse W1-E 
"Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser" 
aus der einkomponentigen, 
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung
(PMBC, geprüft nach DIN EN 15814), 
Remmers BIT 1K basic, herstellen.

Produkt regelkonform, zweilagig von Stirnseite 
Bodenplatte (> 10 cm)  bis zur durch den Planer 
festgelegten Oberkante auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen.

Mindesttrockenschichtdicke 3 mm.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 4,0 l/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke
Remmers BIT 1K basic <0872>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003012 Perimeterdämmung verkleben (2K PMBC basic)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dämmung aus extrudiertem
Polystyrol-Hartschaum d=____ mm nach 
vollständiger Durchtrocknung der 
Abdichtung mit zweikomponentiger,
kunststoffmodifzierter Bitumendickbeschichtung,
Remmers BIT 2K [basic] ,
vollflächig verkleben.

Angemischtes Material mittels Zahnspachtel
vollflächig auf die Dämmplatte auftragen und 
Dämmplatte aufkleben. 
Dämmplatte ggf. im Bereich der 
Dichtungskehle anpassen.

Die Vorgaben der allgemein gültigen Regelwerke zur Bauwerksabdichtung, sowie die Verarbeitungshinweise und Vorgaben des Dämmstoffherstellers im bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis sind zu beachten.

Produkt / Verbrauch:
Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren.
Ca. 3,5 - 4,5 l/m² Remmers BIT 2K [basic] <0871>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003013 Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-lagige Drän- und Anfüllschutzbahn gemäß 
DIN 18533, Remmers DS Protect, nach 
vollständiger Durchtrocknung der
Abdichtung anbauen.

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
einhalten.

Produkte / Verbrauch:
1,05 m²/m²  Remmers DS Protect <0823>
4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>

Einheit: m2